{ I 200 ) 



en faisant sécher la silice et la replongeant ensuite dans l'eau. C'est donc 

 une espèce d'iiydiophane artificielle. Plus la silice est transparente, ce qui 

 arrive quand la n'sistancc dans le circuit augmente, sa dureté devient plus 

 grande, et elle raye alors le verre avant d'avoir été desséchée. 



» On a remarqué que lorsque l'expérience dure plusieurs jours, le dépôt 

 devient plus considérable et le courant passe avec plus de difficulté ; le dé- 

 gagement d'oxygène est alors à peine sensible, tant ce gaz est divisé en 

 bulles imperceptibles qui traversent les interstices dont la niasse de silice 

 est criblée; les parties en contact avec les parois du vase deviennent de 

 plus en plus transparentes et y adhèrent fortement : celte silice est soluble 

 dans la potasse. 



» Lavée à l'eau distillée acidulée avec de l'acide acétique pour enle- 

 ver la potasse qui se trouve dans ses interstices, puis relavée à diverses 

 reprises, jusqu'à ce qu'elle ne rougisse plus le papier tournesol et plon- 

 gée ensuite dans une dissolution très-concentrée d'oxyde de cuivre dans 

 l'ammoniaque, elle absorbe rapidement l'ammoniure de cuivre qui la 

 colore en très-beau bleu, que des lavages successifs et une dessiccation à 

 une douce chaleur n'enlèvent pas; chauffée au rouge, la couleur ble;;e se 

 change en un vert foncé qui est celle du silicate de cuivre naturel : une 

 dissolution de nitrate de cobalt dans l'ammoniaque donne à la silice élec- 

 trique une couleur d'un très-beau bleu violet éclatant; à la chaleur rouge 

 elle perd sa teinte violacée en conservant sa couleur bleue; au rouge blanc 

 soutenu dans un fourneau à vent pendant une heure, la couleur devient lilas 

 clair. La silice prenant immédiatement la couleur bleue dans son contact 

 avec la dissolution ammoniacale de nitrate de cobalt concentrée et la con- 

 servant à la température rouge, alors cjue l'ammoniaque a été volatilisée, 

 on doit admettre que l'oxyde de cobalt s'est combiné avec la silice superfi- 

 ciellement. 



>> L'oxyde de nickel donne à la silice une couleur vert clair qui présente 

 l'aspect de la prase. D'autres oxydes et diverses matières colorantes d'ori- 

 gine végétale la colorent également et paraissent former des composés eu 

 ]iroporlions définies, analogues à ceux que M. Chevreul rapporte à l'affinité 

 capillaire. 



» La silice gélatineuse ordinaire, en contact avec la dissolution ammo- 

 niacale de cuivre, ne se comporte pas connue la silice électrique; elle prend 

 bien d'aboid une teinte bleue, mais cette leinte ne persiste pas comme dans 

 celte dernière silice, puisqu'elle devient lilas clair en se desséchant; les 

 effclssont donc tout à fait différents avec l'une et l'autre substance. Peu- 



